ANALISIS KUAT TEKAN BETON MENGGUNAKAN PASIR SUNGAI SANDANG MULIASARI UNAAHA DAN KERIKIL AMONGGEDO PONDIDAHA KABUPATEN KONAWE
Andi Ahdan Amir 1 , Mahmud 2 , Ahmad Guntur 3 1,2,3. Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara
Email: 1 andiahdanamir@unusultra.ac.id, 2 mahmud@unusultra.ac.id, ahmadguntur005@gmail.com.

## Abstract
Construction  materials,  especially  concrete  structures  in  the  areas  of  Konawe  Regency,  South Konawe  Regency,  and  Kendari  City,  are  mostly  sourced  from  river  deposits  of  the  Unaaha watershed and its surroundings. However, the results of material tests and concrete strength tests using  river  sand  from  the Sandang  Muliasari,  Unaaha, and  gravel  from  Amonggedo  Pondidaha, are not available enough data to be used as a reference for feasibility standards, both for use in structural and nonstructural elements. Based on this, it is interesting to research the compressive strength test of concrete using Sandang Muliasari sand and Amonggedo gravel as the constituent aggregates. The purpose of this study was to determine the characteristics of  sand from Sandang Muliasari and gravel from Amonggedo, Konawe Regency,  in the manufacture of concrete quality 20 MPa. From the study, was concluded that the characteristics of sand of the Sandang Muliasari river and Amonggedo gravel met the aggregate specifications for the concrete quality of 20 MPa. This  is  evidenced  by  the  strength  of  the  obtained  concrete  of  31.22  MPa  greater  than  the compressive strength of the targeted plan concrete of 30.78 MPa.
Keywords: Concrete Characteristics, Sand Characteristics, Gravel Characteristics.
Material konstruksi khususnya struktur beton di wilayah Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe  Selatan  dan  Kota  Kendari  sebagian  besar  besumber  dari  deposit  sungai  DAS Unaaha  dan  sekitarnya.  Namun,  hasil  uji  material  dan  uji  kekuatan  beton  yang menggunakan pasir sungai Sandang Muliasari Unaaha dan kerikil Amonggedo Pondidaha tidak  tersedia  data  yang  cukup  untuk  dijadikan  acuan  standar  kelayakan,  baik  untuk digunakan  pada  elemen  struktural  maupun  nonstruktural.  Berdasarkan  hal  tersebut, menarik untuk melakukan penelitian uji kekuatan tekan beton dengan menggunakan pasir Sandang  Muliasari  dan  kerikil  Amonggedo  sebagai  agregat  penyusunnya.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik pasir Sandang Muliasari dan kerikil Amonggedo,  Kabupaten  Konawe,  dalam  pembuatan  beton  berkekuatan  tekan  20  MPa. Dari  penelitian  disimpulkan  bahwa,  karakteristik  pasir  sungai  Sandang  Muliasari  dan kerikil  Amonggedo  memenuhi  spesifikasi  agregat  untuk  mutu  beton  20  MPa.  Hal  ini dibuktikan  dengan  kekuatan  beton  yang  diperoleh  sebesar  31.22  MPa  lebih  besar  dari kekuatan tekan beton rencana yang ditargetkan sebesar 30.78 MPa.
Kata Kunci: Karakteristik Beton, Karakteristik Pasir, Katakteristik Kerikil

## 1. Pendahuluan
Material  konstruksi  khususnya  struktur  beton  di  wilayah  Kabupaten  Konawe,  Kabupaten Konawe  Selatan  dan  Kota  Kendari  sebagian  besar  besumber  dari  deposit  sungai  DAS  Unaaha  dan sekitarnya.  Namun  demikian,  hasil  uji  material  maupun  uji  kekuatan  beton  yang  dihasilkan  dengan agregat  halus  Desa  Sandangmulia  Unaaha  dan  agregat  kasar  Amonggedo  Pondidaha  tidak  tersedia data  yang  memadai  untuk  dapat  menjadi  acuan  standar  kelayakan,  baik  untuk  penggunaan  pada elemen  struktural  maupun  elemen  nonstruktural.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  menarik  untuk dilakukan penelitian “Analisis kuat tekan beton menggunakan pasir sungai Sandang Muliasari Unaaha dan kerikil Amonggedo Pondidaha Kabupaten Konawe”
Dengan  rumusan  masalah,  bagaimana  karakteristik  pasir  Sungai  Sandang  Muliasari  dan Kerikil Sungai Amonggedo serta berapa besar kuat tekan yang dicapai, maka tujuan dari penelitian ini
adalah  untuk  mengetahui  karakteristik  material  pasir  sungai  Sandang  Muliasari  Kecamatan  Unaaha dan kerikil Amonggedo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe pada pembuatan beton kuat tekan 20 MPa.
Beton diartikan sebagai campuran semen portland atau semen hidrolik, agregat halus, agregat kasar, air dengan bahan tambah atau tidak [1]. Mutu beton sangat dipengaruhi oleh mutu dan proporsi bahan  penyusun,  metode  pencampuran,  perawatan  dan  kondisi  saat  pengecoran  [2].  Beberapa penelitian  serupa  yang  pernah  dikakukan  antara  lain  tentang  pemanfaatan  agregat  Sungai  sebagai agreagat beton [3], [4], [5], - [7] dan [12], [13], [14] - [20], selain itu, terdapat penelitian perbandingan agregat gunung  dengan agregat sungai [6], agregat dari quarry sungai untuk beton [7], agregat lokal sebagai material perancangan beton normal [8], perbandingan kuat tekan beton pasir pantai dan pasir sungai [9].
Menurut SNI Nomor 03-1974 tahun 1990 tentang Metode Pengujian Kuat Tekan Beton, kuat tekan beban beton adalah besarnya beban per satuan luas yang menyebabkan benda uji beton hancur bila  dibebani  dengan  gaya  tekan  tertentu  yang  dihasilkan  oleh  mesin  tekan.  Kuat  tekan  beton  yang direncanakan ( f’c ) adalah kuat tekan yang ditetapkan oleh perencana struktur (berdasarkan benda uji berbentuk  silinder  diameter  150  mm  dan  tinggi  300  mm)  yang  dipakai  dalam  perencanaan  struktur beton dan biasanya dinyatakan dalam satuan Mega Pascal atau Mpa [10].
Persamaan yang digunakan dalam menghitung nilai kuat tekan beton dari data hasil uji tekan adalah:
𝑓 ′ 𝑐 = 𝑃 𝐴 (1)
Keterangan: f’c = Kuat tekan beton (N/mm ² ) P = Beban maksimum (N) A = Luas penampang (mm ² )
Pada  proses mix  design slump  rencana,  faktor  air  semen,  proporsi  bahan  dan  material,  kuat tekan  yang  ingin  dicapai  ( fcr) diatur  pada  SNI  2834  –  2000  [11].  Adapun  kuat  tekan  rencana ditentukan berdasarkan persamaan:
𝐹𝑐𝑟 = 𝑓 ′ 𝑐 + 𝐾. 𝑆𝑟 (2)
Keterangan: Fcr : Kuat tekan rencana
K
: Faktor pengali Sr : Standar deviasi rencana

## 2. Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif,  dimana  dilakukan  investigasi  pada  material- material  penyusun  beton  dan  beton  itu  sendiri  serta  keterkaitan  antara  keduanya.  Variabel  dari penelitian  ini  adalah  karakteristik  agregat  (material)  sebagai  bahan  penyusun  beton  dan  kuat  tekan beton yang dihasilkan dari agregat tersebut.
Proses  penelitian  di  lakukan  di  Laboratorium  Teknik  Sipil  Universitas  Haluoleo  Kendari Sulawesi Tenggara. Selama kurun waktu 2 bulan, dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022. Adapun  agregat  kasar  (kerikil  batu  pecah)  berasal  dari  Desa  Amonggedo  Kecamatan  Pondidaha  dan agregat  halus  (pasir)  berasal  dari  Desa  Sandang  Muliasari  Kecamatan  Unaaha  Kabupaten  Konawe Sulawesi Tenggara.
Amir, Analisa Kuat Tekan Beton Menggunakan Pasir Sungai Sandang Muliasari Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe    425
Tahapan  penelitian  yang  dilakukan  antara  lain;  studi  literatur,  observasi  sumber  agregat  dan pengambilan material, uji karakteristik agregat kasar (kerikil) dan agregat halus (pasir), perancangan campuran (mix  design), pembuatan  campuran  beton,  uji  beton  segar,  pembuatan  spesimen  beton, pengujian tekan, analisa data, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian.
Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dari  penelitian  diperoleh  karakteristik  pasir  sungai  Sandang  Muliasari  antara  lain,  modulus halus  butir  (kehalusan)  sebesar  3.14,  gradasi  di  zona  2,  kadar  lumpur  0.2%,  kadar  air  2.26%,  berat jenis  kering  permukaan  2.65  gram/cm³,  absorpsi  1.01%,  berat  volume  lepas  1.38  gram/cm³, selengkapnya lihat tabel 1.
Tabel 1. Hasil Pengujian Agregat Halus (Pasir) Sandang Muliasari dan Syarat Mutu Agregat Menurut SNI 1737-1989 Jenis Pengujian Hasil Pengujian Persyaratan Satuan Min Max Kehalusan 2.89 2.50 3.20 - Kadar Lumpur 0.21 5 % Kadar air 2.26 2 5 % Berat jenis: Bj. Curah Bj. SSD Bj. Semu 2.58 2.65 2.76 1.6 1.6 1.6 3.3 3.3 3.3 gram/cm³ gram/cm³ gram/cm³ Absorpsi 1.01 2 % Berat volume: Kondisi lepas Kondisi padat 1.38 1.47 1.4 1.4 1.9 1.9 gram/cm³ gram/cm³ gram/cm³
(Sumber: Hasil Penelitian, 2022)
Sementara  karakteristik  kerikil  Amonggedo  antara  lain,  modulus  halus  butir  7.78,  kadar lumpur 0.22%,  kadar  air  0.45%,  berat jenis kering permukaan  3.15  gram/cm³, absorpsi 0.41%,  berat volume lepas dan padat 1.45 dan 1.62 gram/cm³.
Perawatan Uji Kuat Tekan Beton Analisa Data Kesimpulan Selesai Mulai Studi Literatur Observasi Sumber Material Persiapan Material dan Peralatan Perencanaan dan Pembuatan Campuran Uji Slump Tidak Ya Pembuatan Benda Uji Uji Tekan Analisa Hasil Kesimpulan
Tabel 2. Hasil Pengujian Agregat Kasar (Kerikil) Amonggedo dan Syarat Mutu Agregat Menurut SNI 1737-1989 Jenis Pengujian Hasil Pengujian Persyaratan Satuan Min Max Kehalusan 7.78 5.50 8.50 - Kadar lumpur 0.22 5 % Kadar air 0.45 2 5 % Berat jenis: Bj. Curah Bj. SSD Bj. Semu 3.14 3.15 3.18 1.6 1.6 1.6 3.3 3.3 3.3 gram/cm³ gram/cm³ gram/cm³ Absorpsi 0.41 2 % Berat volume: Kondisi lepas Kondisi padat 1.45 1.62 1.4 1.4 1.9 1.9 gram/cm³ gram/cm³ Keausan 20.30 40 %
(Sumber: Hasil Penelitian, 2022)
Dari  data  karakteristik  agregat,  dilakukan  perancangan  campuran  beton  dengan  kuat  tekan yang  disyaratkan  yaitu f’c 20  MPa.  Sehingga  diperoleh  kuat  tekan  rencana  ( f’cr )  30.78  MPa.  Untuk mendapatkan susunan campuran teoritis untuk penelitian ini, maka komposisi campuran beton untuk 1 m ³ yang diperoleh dari mix desain, harus dikalikan dengan volume beton yang akan dibuat ditambah margin  volume  15%.  Komposisi  campuran  yang  diperoleh  untuk  1  m ³ beton  adalah  202.6  kg  air, 311.36 kg pasir, 262.32 kg semen, 1615.09 kg kerikil.
Dari hasil pengujian berat benda uji beton pasir Sandang Muliasari – kerikil Amonggedo (SA) yang dilakukan pada umur 7 hari, didapatkan berat rata-rata 13.803 kg dari yang paling ringan 13.715 kg  dan  yang  paling  berat  adalah  13.935  kg.  Sementara  tekan  diperoleh  beban  maksimum  benda  uji pada umur 7 hari adalah 35000 kg sampai dengan 39500 kg atau setara dengan kuat tekan 19.42 MPa hingga  21.92  MPa.  Dari  nilai  tersebut  dapat  diperkirakan  pada  umur  28  hari  kuat  tekan  rata-rata diperoleh 31.22 MPa.
Tabel 3. Hasil Pengujian Tekan Beton Sandang Muliasari - Amonggedo (SA)
No Sampel P Max (7 H) A Rata-rata kuat tekan (Mpa) (kg) N (cm ² ) (mm ² ) 7 14 28 1 SA I 35000  343350 176.79 17678.57 19.42 26.29 29.88 2 SA II 35200  345312 176.79 17678.57 19.53 26.44 30.05 3 SA III 39500  387495 176.79 17678.57 21.92 29.67 33.72 Rata-rata 20.29 27.47 31.22
(Sumber: Hasil Penelitian, 2022)
Berat  beton  normal  tanpa  tulangan  berkisar  antara  2200  kg/m³  sampai  dengan  2500  kg/m³. Dengan volume silinder 0.0053 m³, maka berat beton normal setara dengan 11.66 kg sampai dengan 13.25 kg. Hasil pengujian berat benda uji beton silinder, diperoleh berat rata-rata 13.83 kg. Berat beton tersebut  menunjukkan  bahwa  berat  beton  yang  dihasilkan  masuk  dalam  kategori  beton  yang  sangat solid.
Sementara  kuat  tekan  beton  diperoleh  kuat  tekan  rata-rata  pada  umur  28  hari  sebesar  31.22 MPa. Kuat tekan beton yang diperoleh tersebut mampu mencapai kuat tekan yang ditargetkan sebesar 30.78  MPa.  Karakteristik  agregat  pada  umumnya  memenuhi  syarat  mutu  menyebabkan  mutu  beton yang diperoleh pun memenuhi kuat tekan beton rata-rata yang ditargetkan. Kuat tekan beton tersebut dapat dicapai karena solidnya agregat penyusun beton. Soliditas agregat kasar tersebut ditandai dengan berat jenis agregat kasar yang tinggi juga dibuktikan dengan berat beton yang diperoleh juga tinggi.

## 4. Kesimpulan
Dari  hasil  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  karakteristik  pasir  sungai  Sandang Muliasari  dan  kerikil  Amonggedo  memenuhi  spesifikasi  untuk  beton  mutu  20  MPa.  Hal  tersebut dibuktikan  dengan  kuat  beton  yang  diperoleh  sebesar  31.22  MPa  lebih  besar  dari  kuat  tekan  beton rencana yang ditargetkan yaitu 30.78 MPa.

## Referensi
[1] B. Sujatmiko, Teknologi Beton dan Bahan Bangunan, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
[2]   T. Mulyon, Teknologi Beton, Yogyakarta: Andi Publisher, 2005.
[3]   E.  K.  Pangloli,  H.  Parung  and  J.  Mara,  "Pemanfaatan  Agregat  Sungai  Mata  Allo  Enrekang Sebagai Campuran Beton," Paulus Civil Engineering Journal (PCEJ), pp. 33-43, 2022.
[4]   M. Y. Mau, E. Hunggurami and T. M. W. Sir, "Kuat Tekan Beton Menggunakan Agregat Halus Sungai Benlelang Dan Sungai Lembur Serta Agregat Kasar Sungai Lembur," Jurnal Teknik Sipil, vol. VII, no. Agregat sungai, pp. 31-36, 2018.
[5]   F.  Zulkarnain  and  B.  Kamil,  "Perbandingan  Kuat  Tekan  Beton  Menggunakan  Pasir  Sungai sebagai Agregat Halus Dengan Variasi Bahan Tambah Sica Fume Pada Perendaman Air Laut," in Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ , Jakarta, 2021.
[6]   D.  Setiawan  and  A.  Subhan,  "Perbandingan  Kuat  Tekan  Beton  Antara  Penggunaan  Agregat Gunung  Jebrod  Dengan  Agregat  Sungai  Cisokan," Jurnal  Konstruksia, vol.  13,  no.  Agregat gunung dan agregat sungai, pp. 125-134, 2022.
[7]   S. Wardi and D. D. Rahmi, "Pengaruh Penggunaan Agregat Kasar dan Halus dari Quarry Siulak Deras  dan Quarry Sungai  Rumpun  di  Kabupaten  Kerinci  terhadap  Kuat  Tekan  Beton  Normal," Jurnal Sains Dan Teknologi, vol. 1, no. Agregat Quarry dan Sungai Rumpun, p. 155–162, 2022.
[8]   I.  Prasetia  and  W.  A.  Krasna,  "Kajian  Pemanfaatan  Agregat  Lokal  Kalimantan  Selatan  Sebagai Material  Perancangan  Beton  Normal," Buletin  Profesi  Insinyur, vol.  3,  no.  Agregat  lokal Kalimantan, pp. 77-82, 2020.
[9]   S. H. Atmaja and M. Irwansyah, "Analisa Kuat Tekan Beton Menggunakan Agregat Halus Pasir Pantai Bunga dan Pasir Sungai," Jurnal Bidang Aplikasi Teknik Sipil dan Sains, vol. 1, no. Pasir Pantai Bunga danPasir Sungai, pp. 9-18, 2021.
[10]  Departemen P.U., "Metode Pengujian Kuat Tekan Beton," LPMB, Bandung, 1990.
[11]  BSN, "Tata Cara Pembuatan Rancangan Campuran Beton Normal," BSN, Jakarta, 2000.
[12]  S.  Arian,  S.  Permana  and  R.  Roestaman,  "Pengaruh  Penggunaan  Agregat  Kasar  Kerikil  Alami Terhadap Mutu Beton," Jurnal Konstruksi, vol. 19, no. Kerikil alami, pp. 52-59, 2021.
[13]  E.  Hunggurami,  W.  Bunganaen  and  M.  Parimbaha,  "Kuat  Tekan  Beton  Normal  Dan  Mortar Menggunakan Agregat Umalulu," Jurnal Teknik Sipil, vol. 7, no. Agregat Umalulu untuk Beton dan Mortar, pp. 133-142, 2018.
[14]  N. Oemiati, M. Arivai and E. Efriansyah, "Analisa Agregat Pasir Sungai Selangis, Sungai Kikim dan Sungai Ogan terhadap Kuat Tekan Beton Fc’24," Jurnal Teknik Sipil ITP, vol. 9, no. Agregat sungai untuk beton FC 24, pp. 8-13, 2022.
[15]  M.  Nasution,  "Perbandingan  Kuat  Tekan  Beton  Menggunakan  Agregat  Halus  (Pasir)  Antara Sungai  Tanjung  Balai  Dan  Sungai  Kisaran," Jurnal  Bidang  Teknik  Sipil  dan  Sains, vol.  1,  no. Pasir sungai Tanjung Balai, pp. 57-63, 2022.
[16]  M.  Y.  Tode,  E.  Hunggurami  and  J.  K.  Nasjono, "Uji  kuat  tekan  beton  normal dan  mortar  yang menggunakan agregat Maubesi," Jurnal Teknik Sipil, vol. 9, no. Agregat Maubessi, pp. 269-276, 2020.
[17]  F. I. Alnaldi, H. Parung and B. Kusuma, "Pemanfaatan Agregat Sungai Aralle Kecamatan Buntu Malangka  sebagai  Bahan  Campuran  Beton," Paulus  Civil  Engineering  Journal, vol.  4,  no.
Agregat Sungai Aralle, pp. 97-109, 2022.
[18]  M.  B.  Masgode  and  I.  Imran,  "Analisis  Kuat  Tekan  Beton  Normal  dengan  Menggunakan  Pasir Sungai Ulu Lapao-Pao," DINTEK, vol. 14, no. Pasir Sungai Ulu Lapao-Pao, pp. 26-33, 2021.
[19]  D.  N.  Mantja,  D.  Sandy  and  T.  A.  Gunadi,  "Pengaruh  Agregat  Sungai  Battang  Terhadap Kekuatan Beton," Paulus Civil Engineering Journal, vol. 2, no. Agregat Sungai Battang, pp. 233- 241, 2020.
[20]  Departemen P.U., "SNI 03-1974-1990, Metode Pengujian Kuat Tekan Beton," LPMB, Bandung, 1990.